SUR LES KÉSISTANCES ÉLECTRIQUES DES METAUX PURS. 53 



qui permetteut d'obtenir pour le coefficient de température entre l^^^-'i 

 et 18°,7 : -f- 0,01043, A^ileur extrêmement élevée, et, pour le même 

 coefficient entre 1°,3 et 90°,35 : -\- 0,00635 '). Les deux travaux de 

 MM. James Dewar et .J. A. Fleming conduisent donc à des valeurs 

 assez concordantes pour la résistivité à 1°,2 (ou 1°,3), mais les coeffi- 

 cients de température entre 1° et 20° sont bien différents. 



Les courbes représentent les résultats des mesures de résistivités, 

 faites à diverses températures sur le nickel, respectivement en 1892 

 et en 1893; on remarquera combien l'écart est grand à 19° et à 

 90°. J. A. Eleming a publié plus récemment ^) un mémoire sur la 

 résistivité électrique du nickel. L'auteur fait remarquer que les tubes 

 de nickel obtenus au moyen du tétracarbonyle sont trop cassants 

 ])our être étirés en til, et que la fusion du produit en altérerait certai- 

 nement la pureté. Pour ces raisons, il a mesuré antérieurement la 

 résistance d'une spirale, qui pouvait convenir pour l'étude de la varia- 

 tion de la résistivité avec la tem])éi'ature "), mais n'était pas de dimen- 

 sions suffisamment uniformes, pour permettre un calcul de la résistivité 

 spécifique ''). Dans son nouveau travail, le savant électricien examine 

 un échantillon de nickel préparé par M^ J. W. Swan, 1\ R. S., en 

 électrolysant une solution chaude de chlorure de nickel ])uritié avec 

 très grand soin. Le métal déposé a été étiré à travers une filière et 

 recuit dans une atmosphère d'hydrogène. Le fil de nickel ainsi préparé 

 est aussi mou que s'il était en argent. Il a été soudé à des fils de cuivre 

 épais et enroulé sur un cadre d'une nature convenable, pour être im- 

 mergé dans l'air liquide. 



Le Professeur J. A. Fleming a obtenu pour la résistivité à 0° C. de 

 ce nickel électrolytique 0,935 microhms-centimètre et un coefficient de 

 température, entre 0° et 100°, égal à 0,00618. 11 ajoute: 



') Les auteurs donnent : -f- 0,00622, entre 0° et 100°. 



^) Proceedinrjs of llie Royal Sociely, London, volume LX VI, page 50; 1900. 



'') Voir cependant la valeur du coefficient de température entre 1°,3 et 18°,7, 

 trouvé par les deux savants anglais en 1893, et les divergences entre les coeffi- 

 cients de température, obtenus en 1892 et 1893. 



") „Accordingly, tlie nickel tube was eut up in the latbe into a spiral, and 

 a résistance coil formed with it whicli could be used for takingtlie resistivity 

 ratios at différent températures, but wbicli was not suflBciently uniform in di- 

 mensions to permit its volume-resistivity to be calculated". (Extrait du travail 

 de J. A. Fleming, publié en 1900, Loco citato, page 51). 



